(68) 

 forme ce metal rediiit, en un sulfure gris lies- fusible, et qui 

 passe a I'etat d'oxide par sa combustion dans I'air. 



Le second metal sc trouve dans la solution nitro-murialique du 

 meme platine ; il a les proprietes suivantes : sa solution produit 

 dcs cristaux aciculaires qui, cbauffesu la temperature du verre fon- 

 dant, sonl reduils a I'elat melallique. L'hydrogone les reduit en 

 metal gris rougeatre qui ne se fond pas, mais qui conserve la 

 forme cristalline du sel. L'eau regale les dissout aiscment, tt 

 I'hydrosulfate d'ammoniaque y produit un precipile brun, qui, 

 grille a I'air, devient plus fonce. Ces deux metaux ont ete trou- 

 ves en ires-petite quantite dans le platine del'Oural, le second en 

 proportion plus grande que le premier. 



Le iroisieme melal se rencontre aussi dans la solution nilro-nni- 

 rialique du platine; il possede la singuliere propriete de former 

 aveclefer un alliagequi n'est point altaquable par racide nitrique. 

 En fondant cet allinge avecde la polasse caustique et du nitrate de 

 polasse, le fer se Irouve atlaque par I'acide nitrique, et le residu 

 n'est plus que I'oxido du nouveau metal sous la foruie d'une pou- 

 dre d'un vert fonce. Mise sur une lame de platine et chanffee 

 jusqu'au blanc , cette poudre se noircit sans se reduire; mais ex- 

 posee a la flamme du chalumeau , elle se transforme en une masse 

 metallique Ires-brillante. Ce metal a les pcoprietes suivantes : il 

 est insoluble daos l'eau regale, meme a chaud; chauffe avec la 

 potase caustique et le nitrate de polasse, il presente une masse 

 brune qui dans l'eau depose une poudre grise , ayant encore un 

 certain eclat metallique; les alcalis n'en dissolvent aucune por- 

 tion, et celle poudre n'est que le metal dans un etat Ires-divise, 

 que l'eau regale n'attaque que faiblement, et transforme parfoisen 

 oxide vert. En dirigeant un courantde yaz hydrogeue sur I'oxide 

 chauffe, la coinbuslion s'opere comme celle de la p.oudre a ca- 

 non, et par une action prolong^e , tout I'oxide est reduit sous 

 forme d'une poudre noiratre, grisatre, a peu pres comme celle 

 de I'eponge de platine nouvellement preparee. Quand ce nouveau 

 metal est chauffe au contact de I'air, il devient noir, el conserve 

 cette couleur, meme si la chaleur est portee au rouge blanc : en 

 cela il differc du rhodium qui s'oxide d'abord i une certaine tern- 

 peralure au-dela de laquelle il est de nouveau reduit. 



[Rcpertorium fiir die clicmie, sept. iSj.j.) 



I 



